system: [SYSTEM]

user: 2. 新型混凝土养护剂的研制 2.1. 新型养护剂关键成分的确定及其合理组配 根据相关理论分析和工程实践经验，新型混凝土养护剂的关键成分由硅溶胶保水成膜剂、渗透扩散剂、吸湿增水剂及活性界面剂等成分，经过合理匹配，将其有机复合而成。该养护剂喷涂到新浇筑的混凝土构件表面上以后，在渗透扩散剂的诱导作用下，能使养护剂中硅溶胶的分子渗入混凝土表面下几μm，并快速与混凝土中的Ca(OH) 2 发生化学反应形成构造致密的保水性能良好的C-S-H凝胶薄膜 [ 1 ]： H 2 O ⋅ n SiO 2 + Ca ( OH ) 2 → x C-S-H + y H 2 O 吸湿剂能从较干燥的空气中不断地吸收水分，使混凝土表面在较长时间内保持潮湿状态，阻止混凝土内部水分向外蒸发，从而有利于水泥持续水化，强度持续增长，并避免混凝土表面干燥收缩；由于在混凝土表面所形成的是C-S-H凝胶薄膜，与水泥水化产物的化学成分完全相同，再加上活性界面剂分子上的极性基团的辅助作用，大幅度增加了基层混凝土与后浇混凝土或后抹砂浆层之间的粘结力，从而能从根本上消除分层或空鼓现象。 2.2. 对养护剂的质量要求 在进行试验研究时主要依据《水泥混凝土养护剂》(JC901-2002)标准，其主要技术要求 [ 2 ]如表1所示。 2.3. 养护剂性能试验用原材料 [ 3 ] 水泥：基准水泥P·I42.5，C 3 A含量7.6%，C 3 S含量58.2%，f-CaO含量1.0%，碱(Na 2 O + 0.658 K 2 O)含量0.6，比表面积345 m 2 /kg； 砂：青岛大沽河砂，细度模数μ f = 2.7，级配良好，含泥量0.8%； 石子：莱西产花岗岩碎石5~20 mm，连续粒级，针片状颗粒含量8.5%，紧密堆积空隙率39.0%，含泥量0.4%； 水：自来水。 2.4. 试验研究方法 2.4.1. 有效保水率 在新成型的混凝土构件表面上喷涂的养护剂涂层的保水性的好坏直接影响混凝土的各项技术性能。试验研究依据《水泥混凝土养护剂》(JC901-2002)标准规定的试验方法和基本技术要求，分别制作基准混凝土试件(编号Ai)和喷涂养护剂(养护剂的喷涂量控制在0.2 kg/m 2 )混凝土试件(编号Bi)，试件裸露表面尺寸为150 mm × 150 mm，待试件的表面条件达到要求后，立即对试件进行准确称量，然后再将试件等间距均匀地摆放到环境箱中，并记录入箱时间。72 h后从环境箱中取出混凝土试件并分别称其质量。试验结果均列入表2。 从表2的试验结果可以看出，喷涂新型养护剂混凝土试件的有效保水率可达92%，超过《水泥混凝土养护剂》(JC901-2002)标准中一级品要求的90%，说明该新型养护剂的保水效果是非常好的。 2.4.2. 喷涂养护剂混凝土的力学性能 我们在进行喷涂养护剂混凝土的力学性能试验研究时，保持混凝土的配合比与上述测定有效保水率时的混凝土相同，分别制作两组150 × 150 × 150 mm试件。其中基准混凝土试件实行带模标准养护；喷涂新型养护剂试件置于室内养护，环境温度为(20 ± 5℃)，相对湿度为(50 ± 10)%。养护到7 d和28 d后取出拆模进行抗压强度试验，测得的抗压强度分别列于表3。 表3中不同养护方式下的混凝土抗压强度试验结果表明，喷涂新型养护剂混凝土的7 d和28 d抗压强度比标准养护的抗压强度稍低，超过《水泥混凝土养护剂》(JC901-2002)标准中一级品要求的95%，说明喷涂新型养护剂混凝土的强度发展基本未受影响。不过相对于标准养护，喷涂新型养护剂混凝土的7 d和28 d抗压强度有些许降低，也可能是由于环境温度波动引起的。 2.4.3. 新型养护剂涂层与后浇混凝土(或抹灰砂浆)的粘结性能 试验研究时，混凝土试件的尺寸为150 × 150 × 150 mm，基准混凝土，制作3组试件。制作试件时，第一组(编号1)对比试件一次性浇筑成型；第二、三组试件(分别编号2、3)分两次浇筑成型，每个试件先成型半块，待混凝土初凝后，其中一组试件(编号2)带模送入标准养护室，另一组试件(编号3)喷涂新型养护剂后存放于专用房间内养护，室内温度控制在(20 ± 5)℃，相对湿度控制在(50 ± 10)%。养护到3 d后取出再浇筑另半块试件，待混凝土初凝后再带模放入标准养护室内。28天后取出拆模，再按规定的试验方法分别进行劈裂抗拉强度试验，试验结果均列于表4。 表4的试验结果显示，在混凝土表面上喷涂新型养护剂基本上没有降低后浇混凝土与基层混凝土之间的粘结性能，混凝土结合面之间的劈裂抗拉强度相对于对比混凝土仅仅降低了3%。因此，喷洒新型混凝土养护剂基本不会影响后浇混凝土(或抹灰砂浆)与基层混凝土之间的粘结强度，整体性良好。 表4的试验结果显示，在混凝土表面上喷洒新型混凝土养护剂对后浇混凝土的粘结性能影响甚小，其粘结面劈裂抗拉强度只比对比混凝土低3%。所以，喷洒新型养护剂对混凝土表面性能几乎没有坏的影响，而且可以明显改善基层混凝土与后浇混凝土(或抹灰砂浆)之间的粘结性能，甚至能媲美整浇混凝土。 2.4.4. 新型混凝土养护剂的吸湿性能 试验时，分别在相同的塑料杯中添加20.00 g新型混凝土养护剂和自来水，并将它们一同放置于环境温度为(20 ± 5)℃，相对湿度为(50 ± 10)%的室内，在规定的各时间点进行称量。试验结果列于表5。 Table 1 Main technical requirements of cement concrete curing agen 检验项目 一级品 合格品 有效保水率，%，≥ 90 75 抗压强度比，%，≥ 7 d 95 90 28 d 95 90 表1. 水泥混凝土养护剂主要技术要求 Table 2 Water-holding test results of concrete sprayed curing agen 试件序号 喷水试件 喷养护剂试件 A 1 A 2 A 3 A 4 B 1 B 2 B 3 B 4 失水量(g) 38.8 37.2 39.0 38.1 2.9 3.5 3.3 3.1 平均值(g) 38.3 3.2 有效保水率(%) 92 表2. 喷涂养护剂混凝土的保水性试验结果 Table 3 Compressive strength of concrete under different curing method 项目 抗压强度f (MPa) f P /f B (%) 7 d 28 d 标准养护(B) 7 d 26.3 98 98 28 d 35.1 喷涂养护剂(P) 7 d 25.7 28 d 34.5 表3. 不同养护方式下的混凝土抗压强度 Table 4 Effect of new curing agent coating on the bond property of post-poured concret 编号 1 2 3 28 d劈裂抗拉强度(MPa) 4.67 4.57 4.52 占对比试件的百分率(%) 100 98 97 表4. 新型养护剂涂层对后浇混凝土粘结性能的影响 Table 5 Experimental results of hygroscopic properties of new type concrete curing agen 时间 0 d 3 d 6 d 9 d 12 d 15 d 养 护 剂 吸湿后质量/g 20.00 27.54 29.55 31.28 33.42 35.37 吸湿增加量/g 0.00 7.54 9.55 11.28 13.42 15.37 吸湿增加率/% 0.0 37.7 47.8 56.4 67.1 76.8 水 吸湿后质量/g 20.00 12.97 10.88 7.97 4.88 1.94 吸湿增加量/g 0.00 −7.03 −9.12 −12.03 −15.12 −18.06 吸湿增加率/% 0.0 −35.2 −45.6 −60.2 −75.6 −90.3 表5. 新型混凝土养护剂的吸湿性能试验结果 注：“−”表示水分是蒸发。 表5的试验结果清楚地显示，新型混凝土养护剂即使在比较干燥的空气中也具有非常强的吸湿性，这种性能可以有效阻止混凝土内部的水分蒸发，从而能从根本上保证水泥的完全水化，混凝土强度的持续发展。